# C. Herstellung des Lampenfußes aus 'CoRncrete'

'CoRncrete' ist ein Biomaterial aus Sand, Maisstärke und Wasser, welches in einer Mikrowelle oder im Ofen erhitzt und hart wird. Das resultierende Material hat ähnliche Eigenschaften wie Beton oder gebrannter Ton.

> "Heating of corn starch in the presence of water results
in the formation of a gel that hardens and binds with sand grains.
The transformation of CoRncrete from a semi-solid to a hardened
material was measured to occur at about 66 °C." (Kulshreshtha, et. al. (2017)

Das Material wurde von Yask Kulshreshtha erfunden, der sich von dem Superhelden 'Sandman' hat inspirieren lassen.

__Vorteile__
- leichte Herstellung 
- aus erneuerbaren und leicht zu beschaffenden Rohstoffen
- sehr hohe Festigkeit
- Hitzeresistent
- biologisch komplett abbaubar

__Nachteile__ 
- nicht Wasserfest
- benötigt eine geschlossene Form

| ![Der fertige Sockel](../../res/assets/media/C_fertig_rbg.png)| ![Alternative mit Schlit zur Kabelführung](../../res/assets/media/C_Schlitz-removebg-preview.png)  | 
| -------- | -------- | 
| __Unterseite Sockel fertig__     | __Unterseite mit Schlitz zur Kabelführung__     | 

---
---

## Rezept  

Das original CoRncrete Rezept ist: 
> 1 Teil Maisstärke + 5 Teile Sand mischen, dann 14% Wasser hinzugeben.

Meine eigenen Experimente haben gezeigt, dass es wichtig ist, die Wassermenge genau einzustellen. Diese variiert je nach Feuchtigkeit des Sandes, so dass bei feuchtem Sand wesentlich weniger Wasser hinzugefügt werden muss.

Es können auch färbende Stoffe zugefügt werden, wie Curcuma, Rote-Beete Saft oder Kohle. 

---

![Corncrete Variationen](../../res/assets/media/C_CornCrete_variationen.jpg)|

---
---

## Material 
- Maisstärke (Speisestärke) 300g
- Sand (Spielsand) 1500g
- Form für den Lampenfuß mit Deckel, Mikrowellengeeignet 
- Ein Abschnitt des Rundholzes
- Schüssel zum Mischen
- Mikrowelle
- Löffel oder Rührgerät
- Waage (d:1g)
- evtl. Rote Beete Saft oder Kurkuma zum einfärben

![CoRnCrete Herstellung](../../res/assets/media/C_CoRncrete_Mix_rbg.png)

## Herstellung 

1. Für unsere Fußform nutzen wir __1500g Sand__ und __300g Stärke__. Beides abwiegen und durchmischen.
2. Der Wasergehalt des Materials ist kritisch. Hier kommt es auf wenige ml an. Bei feuchtem Sand zwischen __100 - 150 ml Wasser__ nutzen, mit wenig beginnen und langsam nachgeben. Mit den Händen gut durchmischen. 
Die Masse müsste sollte teigartig sein, die Form behalten und nur leicht und langsam zerlaufen. Wenn sie in einzelnen Krümeln vorliegt oder fluffig wirkt, ist sie noch zu trocken. Ist die Masse zu feucht, schwimmt der Platzhalter auf und es können Trocknungsrisse entstehen. Ist sie zu trocken, bröselt Sand ab und das Objekt wirkt sandig. 
3. Platzhalter für den Lampenstiel mittig in der Form platzieren und die CoRncrete Masse in mehreren Lagen in die Form pressen. Gut andrücken.
4. Mit einem Deckel bei mittlerer Leistung (500 Watt) für 5-7 Minuten in der Mikrowelle erhitzen.
5. Prüfen, ob die Masse gestockt oder fest geworden ist. Lässt sich das Rundholz drehen, ohne dass Masse an ihm klebt, kann es vorsichtig durch drehen entfernt werden. Nun in Intervallen weiter erhitzen, bis das CoRncrete soweit ausgehärtet ist, dass es aus der Form genommen werden kann.  Die letzten Intervalle, bis zur vollständigen Aushärtung können dann ohne Form und bei voller Leistung erfolgen (ca. 15-20 Min Gesamt-Garzeit)

|  |  |  |
| -------- | -------- | -------- |
| ![Form](../../res/assets/media/C_Fuß_Form_rbg.png)     | ![Fertig](../../res/assets/media/C_Fuß1_rbg.png)     | ![Fertig](../../res/assets/media/C_Fuß2_rbg.png)     |
| Gefüllte Form | Fertiger Sockel Oberseite | Fertiger Sockel Unterseite





## Hinweis

- 14% Wasser ergibt eine trockenere, gut press- und formbare Masse. Das fertige CoRncrete wirkt etwas spröde.
- 16,6% Wasser, also zu gleichen Anteilen Wasser wie Maisstärke, ergibt eine fließende Masse, welche nicht newtonische Eigenschaften besitzt und gut für einfache, geschlossene Formen nutzbar ist. Das fertige Material wirkt ebenmäßig und 'gegossen'. Für unseren Lampenfuß nutzen wir eine trockenere Variante, da sonst der Rundstababschnitt nicht in Position bleibt.
- Beim Erhitzen unter hohen Temperaturen können bei flüssigem CoRncrete Risse entstehen.
- CoRncrete löst sich in Wasser innerhalb weniger Tage komplett auf. 
- Für farbliche Variationen kann statt Wasser auch rote Beete Saft genutzt werden oder Kurkuma Pulver hinzugefügt werden.
- Durch das Schrittweise erhitzen und aushärten ist das Objekt noch recht gut formbar, wie Kuchenteig oder Knete, so dass einzelne Stellen ausgebessert oder modeliert werden können. 

---
---

## Quellen

[Instructables - How to make Concrete at Home - CoRncrete](https://www.instructables.com/How-to-Make-Concrete-at-Home-CoRncrete-TU-Delft-Tf/)

[Kulshreshtha, Yask (2015): "CoRncrete - A bio-based construction material"](
https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid%3A0919b058-4499-493f-b024-88c948ade7ff)

Kulshreshtha, Y., Schlangen, E., Jonkers, H. M., Vardon, P. J., & van Paassen, L. A. (2017). CoRncrete: A corn starch based building material. Construction and Building Materials, 154, 411–423. doi:10.1016/j.conbuildmat.2017.07.184 
10.1016/j.conbuildmat.2017.07.184
